﻿oDb REVUE GENERALE DE BOTANIQUE 



neat un produit visqueux. On voit que ces caracteres sontprecise- 

 ment inverses deceux que nous ont offerts les latex de reiabo et de 

 piralahy. 



Recolte. — En raison de cette difference de propriety, les Saka 

 laves ne peuvent preparer le caoutchouc de guidroa comme ceux des 

 Landolphia. Et, en eflet, ils ne coupent plus les branches en 

 troncons, pour en recueillir le liquide ; ils pratiquent sur le tronc 

 de l'arbre, pendant la saison seche — alors que le lait est peu 

 abondant, mais tres £pais - de nombreuses incisions. Le lait se 

 coagule presque immediatement au dessous de la blessure, sous 

 forme de bandes, que les travailleurs reviennent enlever une heure 

 plus tard, et qu'ils agglomerent en boules. 



Un seul homme, par ce proc^de, recolte facilement 1 kilo de 

 produit dans une journee. 



Caoutchouc. — Le caoutchouc ainsi obtenu est tres elastique, 

 sans viscosite. 



Les deux echantillons que nous avons vus n'ont toutefois pas 

 ete prepares par la methode sakalave. 



M. Perrier de la Bathie a recueilli le lait pendant la saison 

 des pluies et l'a coagule par l'ebullition et par l'alcool. Notre 

 correspondant nous dit, d'ailleurs, lui-meme que ce procede n'est 

 pas pratique, car le liquide trop epais, s'ecoule tres lentement. 

 Mais il oflrait pour nousl'avantage de nous fournir des indications 

 sur la richesse du latex. Or M. de la Bathie a obtenu, par 

 l'ebullition, pour 1 litre de liquide, 415 grammes de caoutchouc, 

 c'est-a-dire une quantite bien superieure a celle meme que fournit 

 le lait de reiabo. 



Ce qui permet de distinguer, a premiere vue, ce caoutchouc de 

 Mascarenhasia des caoutchoucs des Landolphia precedents, c'est sa 

 coloration : il n'est plus rose, maisnoir ou brun fonce, meme sur 

 la coupe. II est noir lorsqu'il est prepare par ebullition, brun 

 comme de la gutta-percha, quand le coagulant est l'alcool. 



Dans ce dernier cas, on remarque, de plus, a sa surface, de 

 nombreuses gouttelettes resineuses, dures et non visqueuses, 

 qu'on n'observe pas sur le produit provenant de l'ebullition. 



La densite de l'echantillon obtenu par ebullition, et qui 

 conteuait 4. 05 0/0 d'eau, etait de 0.935, c'est-a-dire plus elevee que 

 celle des caoutchoucs de Landolphia. 



